( «78 ) 

 ment de forme des éléments delà cellule: il y a, en même temps, change- 

 ment de propriétés et de structure. Le corps de l'anthérozoïde, plus ré- 

 fringent et plus homogène que le protoplasma ou le noyau, se colore aussi 

 plus difficilement par les réactifs, surtout au début de sa formation. Il s'est 

 opéré une transformation complète des éléments de la cellule; on peut 

 donc dire que, en se transformant en anthérozoïde, la cellule mère a subi 

 une rénovation totale. » 



MINÉRALOGIE. — Sur la production par voie sèche de quelques sèléniales cris- 

 tallisés. Note de M. L. Michel, présentée par M. Friedel. 



(( Les séléniates anhydres n'étaient connus jusqu'ici que sous la forme 

 de précipités amorphes; quelques-uns même n'avaient pas été signalés. 



)) J'ai obtenu, tout récemment, par la voie sèche, les séléniates de 

 baryte, de strontiane et de chaux, en cristaux nettement terminés, et suffi- 

 samment volumineux pour se prêter aux mesures cristallographiques et à 

 l'examen optique. 



» La méthode de préparation consiste à fondre au rouge vif un séléniate 

 alcalin avec le chlorure du métal qu'on veut faire entrer dans la combi- 

 naison et une petite quantité de chlorure de sodium. La masse est main- 

 tenue en fusion pendant deux heures environ, puis soumise à un refroi- 

 dissement lent, et enfin traitée par l'eau qui laisse un résidu composé de 

 quelques cristaux assez nets et d'une poudre cristalline ayant la même 

 composition que les cristaux. Si l'on ajoute à cette poudre cristalline une 

 nouvelle quantité de chlorure de sodiuui et qu'on porte le mélange à une 

 température assez élevée pour volatiliser la majeure partie du dissolvant, 

 on obtient alors de très beaux cristaux, dont les dimensions atteignent 

 quelques millimètres. 



» Séléniate de baryte. — Le séléniate de baryte se présente en cristaux transpa- 

 rents, incolores ou d'un bleu céleste, doués d'un éclat vitreux. La dureté est comprise 

 entre 3 et 4- La densité est égale à k,']'ô. 



» Ce composé est difficilement fusible au chalumeau en un émail blanc. Il est inso- 

 luble dans l'eau et dans l'acide azotique concentré ; l'acide chlorhydrique le transforme 

 à l'aide de l'ébullilion en sélénite avec dégagement de chlore. 



» Les cristaux de séléniate de baryte appartiennent au système du prisme droit à 

 base rhombe ; ils affectent la forme d'octaèdres rectangulaires allongés suivant'la grande 

 diagonale et produits par les modifications a^ et e' qui font quelquefois disparaître 

 complètement la base. Ces cristaux se groupent assez souvent en grand nombre pa- 



